La Gaceta industrial (1865-11-18 00:00:00), página 6

de fundicion, y animados de distintas velocidades. La materia de que se hacen los cilindros es distinta cuando se trata de moler colores al oleo, pues en lugar del granito de Normandía se emplea el hierro, resultando mucho más económicos. En cuanto al modo de funcionar es análogo al de la máquina para la elaboración de chocolates que dimos á conocer, y con esto se comprenderá que la máquina para moler colores, representada en el grabado adjunto, sirve también para elaborar chocolate á mano, con solo añadirle el distribuidor de cacao que se coloca sobre la tovla dispuesta entre el segundo y tercero de los cilindros, que en este caso deben ser de granito en vez de hierro, como también cuando se trata de colores al temple y de alguna otra sustancia que pueda oxidar fácilmente dicho metal.

De estas máquinas se construyen cuatro modelos; pero el que mas generalmente se emplea es el mayor, cuyo precio es 2,500 rs., y de 480 á 200 kilogramos la cantidad de color que se pueda moler por dia con el trabajo de un hombre.

La cantidad de trabajo es mucho menor cuando se trata de la elaboración del chocolate.

Omitimos el entrar en más pormenores sobre el mecanismo y manera de funcionar de dichas máquinas, pues no haríamos más que repetir lo que digimos en el número anteriormente citado, que pueden consultar aquellos de nuestros lectores que deseen enterarse de ambas cosas.

V.

CEMENTACION DEL HIERRO.

La cementacion de un cuerpo metálico consiste en determinar en él ciertos cambios físico-químicos, rodeándole de una materia llamada cemento, que varía según el cuerpo á que se aplica. Para el hierro se emplea el carbon, y todos los procedimientos empleados hasta ahora por la industria para la cementacion de dicho metal, tienen mucha analogía.

Dichos procedimientos se reducen á rodear las piezas de polvo de carbon, de capas de diversas clases, compuestas de sebo, aceite ó cualquiera otra sustancia á propósito para suministrar el carbono. El fenómeno que en este caso se verifica, bajo la influencia del calor, es la combinación del hierro y del carbon, combinación que ha explicado M. Caron, director del laboratorio del Museo de Artillería por la formación de los cianuros, habiendo practicado el efecto las experiencias siguientes:

Después de haber colocado una barra de hierro cuadrada en un tubo de porcelana lleno de pedazos de carbon del tamaño de un centímetro cúbico, y puesto todo el aparato sobre un horno de reverbero calentado por medio del kok, hizo pasar sucesivamente en el tubo llevado al rojo, aire, azote, hidrógeno, óxido de carbono ó hidrógeno carbonado, y después de someterle á la acción del fuego por espacio de dos horas cada vez, no obtuvo nunca cementación. Algunas veces, sin embargo, á causa sin duda de la impureza del gas ó del carbon, el hierro presentaba desigualdad de dureza en algunos puntos de su superficie. M. Caron hizo pasar en seguida una corriente de gas amoníaco seco y obtuvo por este medio una cementación marcada, que llegó á dos milímetros de profundidad de la barra de hierro templada inmediatamente después de sometida á la acción del calor por espacio de dos horas. Indudablemente á esta temperatura el amoníaco y el carbon deben formar el cianuro de amonio gaseoso que cediendo su carbono al hierro, dá origen al acero.

Haciendo la experiencia directamente, es decir, haciendo pasar al través del tubo de porcelana llevado al rojo y sin que contenga pedazos de carbon, el cianuro de amonio al estado de gas seco, y preparado en una retorta, la barra de hierro, después de haber sufrido las mismas operaciones que en la experiencia anterior, quedó perfectamente cementada, con la circunstancia de que el extremo próximo á la llegada del gas lo estaba mucho más que el opuesto.

Los demás cianuros alcalinos poseen también la propiedad de cementar, y lo prueba el empleo del prusiate de potasa para el temple, pues se sabe que si una pieza de hierro recubierto de polvo de dicha sal, se coloca en el fuego, la sal funde, y bajo la influencia de la potasa, la cementación se verifica con notable rapidez, pero en este caso es más superficial y no puede compararse á la que se obtiene en la experiencia anterior.

Para demostrar la cementación por el cianuro de potasio, M. Caron ha empleado el medio siguiente: dispuesto el aparato como en la experiencia anterior, empapó los carbones con una disolución concentrada de carbonato de potasa, é hizo pasar al tubo llevado al rojo una corriente muy lenta de aire seco, habiéndose formado cianuro de potasio sensiblemente volátil al rojo, y al cabo de dos horas de fuego, la barra de hierro estaba cementada en una profundidad de 2 milímetros.

La sosa y la barita cementan de la misma manera bajo la acción de una corriente de aire, pero la cal no dá resultado alguno.

En resumen, estas experiencias demuestran que para obtener una buena cementación, es necesario favorecer por medio del carbon que rodea el fuego, la formación de los cianuros alcalinos. Este procedimiento racional es de una aplicación fácil, y está por lo mismo llamado á reemplazar con grandes ventajas todas las recetas más ó menos extravagantes de que por tradición se valen todavía la mayor parte de los talleres.

Faltan sólo añadir que nuestro compañero el señor Chenot y algunos otros se han ocupado asiduamente en esta cuestión, teniendo ocasión de apreciar la importancia de los ensayos hechos por M. Caron, y confirmar al mismo tiempo su exactitud.

A. M.